406 



masse des "Wartenberg-Basaltes die Mißlichteit, daß die Pul- 

 verisierung in der Achatschale ein Korn Ton der gleichen Fein- 

 heit wie die Grundmassegemengteile liefert. Dadurch wird 

 aber auch der Möglichkeit einer mechanischen Trennung er- 

 heblich Abbruch getan. 



Solche Erwägungen führten mich zu einem Versuch, der 

 gegen Erwarten günstige Resultate brachte. 



Das Gesteinspulver (5,58 g) wurde in Wasser ein- 

 getragen, gründlich umgerührt und 24 Stunden absitzen ge- 

 lassen. 



Der Boden des hohen Becherglases war Ton einer 

 schwärzlichgrauen Schicht bedectt, auf die eine weiße Lage 

 folgte; über letzterer befand sich ein feiner aschgrauer Nieder- 

 schlag. Die überstehende Flüssigteit war milchig, getrübt 

 durch die leichteren Gemengteile, welche sich dauernd 

 schwebend erhielten. Nach wiederholtem Umrühren und Ab- 

 sitzenlassen wurde die überstehende milchige Flüssigteit vor- 

 sichtig abgegossen und der schwere am Boden sitzende Nieder- 

 schlag durch Dekantation ausgewaschen. Auf solche Weise 

 gelang es zunächst, die schweren duntlen Gemengteile (Erze, 

 Augit, Olivin, Apatit und Perowstit) von den hellen (Melilith 

 und Nephelin) zu trennen. 



Nach dem Trocknen der beiden Rückstände unterschied 

 sich das Pulver des schwereren Teils durch dunklere Farbe 

 von demjenigen des leichteren. 



Da der Verdacht nahe lag, daß der Apatit vielleicht teil- 

 weise oder ganz in das helle Pulver übergegangen sein tönne, 

 wurde eine Prüfung auf Po 5 in letzterem vorgenommen, die 

 eine völlige Abwesenheit jenes chemischen Bestandteiles 

 lieferte. 



Die Kieselsäure-Bestimmung aus dem hellen Pulverteil, 

 ergab 41 %, d. i. auf die gesamte Gesteinsmenge berechnet 

 4,16 q. Nach den in Hixtzes Mineralogie (1897) aufgeführten 

 Tabellen ergibt sich für Melilith -j- Nephelin (100 ) ein 

 mittlerer Si 2 - Gehalt von 42,5 %, womit erwiesen sein dürfte, 

 daß der helle Teil des Gesteinspulvers wesentlich aus jenen 

 beiden Mineralien besteht. 



Um sicher zu sein, daß die vorerwähnten Resultate zu 

 Recht bestehen, wurde in dem duntlen Teil P 2 5 = 0,53 % 

 bestimmt, ein Wert, der demjenigen in der DlTTRlCll sehen 

 Bauschanalyse (VI) fast gleichtommt. Zur Kontrolle wurde 

 auch hier Si 2 = 36,64 bestimmt. Das gibt mit dem 

 SiOo-Gehalt des hellen Teiles = 40,80%. Bringen wir die 

 von mir nicht bestimmte Titansäure in Anrechnung, so resul- 



